(85, ) 



n'ont pas la même composition élémentaire ; la quantité de carbone a varié 

 de i5 pour ioo dans l'analyse de soixante-douze espèces de charbon. La 

 composition des charbons varie donc, non-seulement avec la température 

 de la carbonisation, comme on l'a précédemment démontré, mais encore 

 avec la nature du bois. 



» 3°. Dans le même arbre (cerisier), les principes constitutifs sont inéga- 

 lement répartis : la feuille et le chevelu ont la même composition; ils ren- 

 ferment 5 pour i oo de carbone en moins que le bois du tronc ; les écorces 

 du plus petit rameau et de la plus petite racine ont la même composition ; 

 elles contiennent 5 pour ioo en plus de carbone que Fécorce du tronc. Le 

 bois proprement dit a la même composition dans le tronc, les branches et 

 les racines. La feuille contient 33 pour i oo d'eau en plus que le bois du 

 tronc. Les substances minérales sont très-inégalement réparties dans l'arbre. 

 La quantité de cendres fournie par le bois du tronc étant représentée par i , 

 celle de la feuille est 25, celle du chevelu 16, celle de l'écorce de la branche 

 ii, celle de l'écorce du tronc 9, celle de l'écorce de la racine 5. 



» 4°- Les charbons exposés à l'air humide absorbent des quantités d'eau 

 qui varient avec la température de leur carbonisation, et qui décroissent au 

 fur et à mesure que cette température augmente. Je rappelle que je donne le 

 nom de charbon au bois soumis à une température quelconque. Les char- 

 bons préparés aux températures ainsi croissantes :. i5o degrés, 25o degrés, 

 35o degrés, 43o degrés, 1 5oo degrés, ont absorbé des quantités d'eau ainsi 

 décroissantes : 21 pour 100, 7 pour 100, 6 pour 100, 4 pour 100, 2 pour 100 

 environ. 



» Les charbons en poudre absorbent environ deux fois plus d'eau que 

 les mêmes charbons en morceaux. 



» 5°. La conductibilité des charbons pour la chaleur croît avec la tem- 

 pérature de leur carbonisation; d'abord faible et peu variable dans les char- 

 bons faits aux températures comprises entre 1 5o et 3oo degrés, elle croît 

 plus rapidement dans ceux préparés à une chaleur élevée, et atteint irhe 

 valeur égale aux f- de celle du fer. 



» 6°. La conductibilité des charbons pour l'électricité croît avec la tem- 

 pérature de leur carbonisation ; le charbon fait à 1 5oo degrés conduit beau- 

 coup mieux l'électricité que le carbure de fer retiré des cornues à gaz 

 d'éclairage, et convient parfaitement à l'éclairage électrique. 



» 7 . La densité de tous les bois réduits en poudre est la même et plus 

 grande que celle de l'eau ; elle est égale à 1 520 environ, celle de l'eau étant 

 représentée par 1 000. Le liège lui-même est plus pesant que l'eau. La den- 



110.. 



